Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen

## Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC-WC
Gali Pribadi 1* , Indriasari 1 , Rafi Luthfir Rahman 1
1 Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia
galipribadi@yahoo.com 1*
Received: 03/10/2023 Revised: 08/10/2023 Accepted: 10/10/2023
Copyright©2023 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

## Abstrak
Banyaknya limbah plastik yang sudah tidak terpakai, dapat menyebabkan timbunan sampah  yang  sebagian  tidak  dapat  didaur  ulang, sehingga dapat  berdampak buruk bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini memanfaatkan limbah sebagai campuran dalam pembuatan lapisan aus aspal beton (Asphalt Concrete-Wearing Course) atau biasa disingkat AC-WC. Dalam penelitian ini digunakan limbah plastik  tipe Low  Density  Polyethylene  (LDPE) yang  banyak sekali  dijumpai  di  lingkungan  sekitar.  Lapisan  aspal  yang  digunakan  merupakan Laston  Lapis Aus (AC-WC)  yang biasa digunakan untuk tingkat lalu lintas tinggi. Variasi kadar limbah plastik yang digunakan yakni 0%; 5%; 7,5%; 10% dari total berat  aspal  rencana.  Aspal  yang  digunakan  adalah  aspal  pen  60-70.  Tahapan dalam  penelitian  ini  meliputi  uji  fisik  material,  pengecekan  spesifikasi  AC-WC mengacu  pada  spesifikasi  umum  Bina  Marga  2018,  serta  pengujian Marshall . Metode yang  digunakan  dalam  penelitian ini merupakan  metode  basah. Hasil dari penelitian  ini  ditemukan  kadar  aspal  optimum  yang  digunakan  sebagai  campuran dengan penambahan limbah plastik LDPE, yakni kadar aspal 6,3%. Hasil pengujian Marshall menunjukan tingkat stabilitas yang lebih  baik  dibandigkan  dengan  aspal konvensional.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  hasil  pengujian  menggunakan Marshall .  nilai  stabilitas  rata-rata  1.884,53  kg.  Dimana  nilai  tersebut  meningkat dibanding nilai  stabilitas  pada campuran tanpa penambahan LDPE  yakni 1.787,39 kg.
Kata kunci: Laston AC-WC, Low Density Polyethilene (LDPE), Parameter Marshall

## Abstract
Waste which is a disposal material from production, both from nature and human activities that are not used, can cause heaps and piles of waste that some cannot be recycled,  so  that  it  can  have  a  negative  impact  on  society  if  it  is  not  managed properly. Therefore, the authors use waste as a mixture in making laston or AC-WC. In this study used plastic waste type Low Density Polyethylene (LDPE) which is often found in  the  surrounding environment.  The  asphalt  layer  used  is  Laston  Wearing Course (AC-WC) which is commonly used for high traffic levels. Variations in the
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
levels of plastic waste used are 0%; 5%; 7.5%; 10% of the total weight of the asphalt plan. The stages in this research include the physical test of the material, checking the  AC-WC  specifications  referring  to  the  general  specifications  of  Bina  Marga 2018, and Marshall testing. The method used in this research is the wet method. The results of this study found the optimum asphalt content used as a mixture with the addition of LDPE plastic waste, namely 6.3% asphalt content. Marshall test results show a better level of stability than conventional asphalt. This can be proven by the results of testing using Marshall. the average stability value is 1,884,53kg. Where this  value  increases  compared  to  the  stability  value  in  the  mixture  without  the addition of LDPE which is 1,787,39 kg.
Keywords: Asphalt Concrete Wearing Course, Low Density Polyethilene (LDPE), Marshall Parameters

## 1. Pendahuluan
Limbah  merupakan  bahan  pembuangan  dari  hasil  produksi,  baik  dari  alam  maupun kegiatan  manusia  yang  tidak  terpakai,  sehingga  dapat  menyebabkan  timbunan  dan  tumpukan limbah yang sebagian tidak dapat didaur ulang, sehingga dapat berdampak buruk bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu diperlukannya solusi agar limbah yang ada dapat berkurang,  salah  satunya  adalah  dengan  memanfaatkan  limbah  sebagai  campuran  dalam pembuatan laston.
Dalam  perancangan  konstruksi  perkerasan  lentur,  harus  mencakup  perencanaan  daya dukung tanah dasar, beban dan jumlah lalu lintas yang ada, serta jenis lapisan perkerasan yang dipilih.  Untuk  analisa  campuran  material  perlu  memperhatikan  mutu  dan  jumlah  bahan  yang tersedia  agar  memenuhi  spesifikasi  dari  jenis  lapisan  yang  digunakan.  Kemudian  sistem pemeliharaan  yang  terencana  dan  tepat  selama  umur  layan  seperti  system  drainase  (Silivia Sukirman, 1995).
Lapisan permukaan (surface course) terletak paling atas permukaan jalan lentur berfungsi antara lain sebagai lapis aus (wearing course), lapis kedap air, dan lapis penahan beban kendaraan yang menyebarkan beban ke paisan di bawahnya. Untuk mampu memenuhi fungsi di atas, lapis permukaan  digunakan  bahan  pengikat  aspal,  sehingga  menghasilkan  lapisan  yang  kedap  air dengan mempuyai stabilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. Aspal merupakan bahan utama dalam perkerasan jalan. Aspal memiliki beberapa jenis, diantaranya aspal alam, aspal keras, aspal cair, dan aspal modifikasi. Aspal memiliki sifat viskoelastis yaitu sifat untuk mencair pada suhu tinggi dan pada suhu rendah aspal akan memadat. Dengan memiliki sifat tersebut aspal digunakan sebagai  bahan  utama  dalam  perkerasan  jalan  karena  dapat  mengikat  bahan-bahan  pencampur perkerasan  jalan.  Perkerasan  jalan  yang  mampu  menahan  beban  berat  lalu  lintas  merupakan perkerasan jalan yang baik.
Salah  satu  cara  yang  bisa  digunakan  untuk  meningkatkan  mutu  aspal  adalah  dengan menambah bahan aditif. Salah satunya seperti polimer, plastik, arang atau dikenal dengan aspal modifikasi.  Penambahan  bahan  polimer  pada  campuran  aspal  diharapkan  dapat  meningkatkan sifat-sifat fisik aspal seperti kepekaan terhadap stabilitas yang lebih besar dari aspal konvensional atau aspal dengan penetrasi 60/70. Disamping dapat mengurangi penggunaan kandungan kadar aspal, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dari perkerasan aspal.
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Dalam penelitian ini, menggunakan bahan aditif berasal dari limbah plastik LDPE ( Low DensityPoly Ethylene ) sebagai bahan campuran Lapisan Aspal Beton. Sebagai mana kita ketahui bahwa suhu pencampuran dan suhu pemadatan sangatlah penting, yaitu berkisar antara 145℃ - 155℃  dan  suhu  pemadatan  berkisar  antara  125℃  -  145℃  (Direktorat  Jendral  Bina  Marga, Spesifikasi  Umum  2018).  Diharapkan  dari  hasil pengujian  penelitian ini dapat  memenuhi atau dapat  meningkatkan  kualitas  dari  perkerasan  jalan  aspal,  sehingga  dapat  meningkatkan  umur layan  rencana  jalan  raya.  Berdasarkan latar belakang di atas,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  mengambil  judul:  “Analisis  Subtitusi  Limpah  Plastik  ( LDPE )  Terhadap karakteristik Marhall Pada Campuran Laston AC-WC ”.

## 2.   Metodologi Penelitian

## 2.1  Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  di  laboratorium yaitu  dengan  mengadakan  suatu  percobaan  langsung  untuk  mendapatkan  suatu  data  atau  hasil yang menghubungkan antara variable-variabel  yang  diselidiki.  Penelitian  ini dilakukan  dengan beberapa  tahapan  pekerjaan.  Dimulai  dari persiapan bahan,  perencanaan campuran dilanjutkan dengan  pembuatan  benda  uji  dengan  pengujian  benda  uji.  Semua  pekerjaan  dilakukan berpedoman pada peraturan atau standar yang berlaku dengan penyesuaian terhadap kondisi dan fasilitas laboratorium yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga, Spesifikasi umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), 2020.
Aspal yang digunakan adalah aspal jenis AC dengan penetrasi aspal  60/70.  Agregat  halus (pasir)  berasal  dari  Serpong  serta  agregat  kasar  dari  Rumpin,  limbah  plastik  kantong  plastik diperoleh  dari  kegiatan  sehari-hari  sepeti  belanja,  membeli  makanan  ataupun  minuman.  Jenis penelitian  ini  termasuk  penelitian  aspal  beton  (laston)  dimana  peneliti  menggunakan  limbah kantong plastik sebagai subtitusi dari aspal.

## 2.2  Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Aspal  Universitas  Krisnadwipayana Jalan  Raya Jatiwaringin, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dan jangka waktu penelitian 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022.

## 2.3  Alat dan Bahan Penelitian
Bahan – bahan yang dibutuhkan adalah:
a.  Limbah Plastik Low Density Poly Ethilene (LDPE)
Limbah plastik yang digunakan merupakan limbah plastik dengan tipe Low Density Poly Ethilene (LDPE).  Limbah  plastik  ini  kemudian  dipotong  hingga  kecil-kecil.  Limbah plastik ini diperoleh dari kegiatan sehari-hari sepeti belanja, membeli makanan ataupun minuman
b.  Agregat Kasar dan Agregat Halus
c.   Aspal Penetrasi 60/70
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a.     Alat Uji Aspal
b.     Alat Uji Agregat
c.     Alat Uji Marshall
2.4  Pemeriksaan Material
Pemeriksaan material meliputi:
1.    Pemeriksaan Aspal
a.    Uji penetrasi
b.   Uji titik lembek
c.    Uji titik nyala dan titik bakar
d.   Uji kehilangan berat
e.    Uji daktilitas
f.    Uji berat jenis
2.    Pemeriksaan Agregat
a.    Analisa saringan
b.    Uji berat jenis
c.    Uji penyerapan terhadap air

## 2.5   Pembuatan Benda Uji Campuran
Tahapan dalam pembuatan benda uji meliputi:
1.    Menentukan Gradasi Campuran Agregat
2.    Merencanakan Campuran Aspal
3.    Pembuatan Benda Uji

## 2.6   Pengujian Marshall
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan ketahanan (stabilitas) terhadap kelelehan ( flow ) dari campuran aspal sesuai dengan SNI 06-2489-1991.

## 3.    Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Pengujian Material
Pengujian  material  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  pada  acuan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Sedangkan  pengujian  material  yang  diujikan antara lain: Sifat agregat (kasar, sedang, dan halus), dan sifat fisik aspal pen. 60/70.
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Tabel 1. Analisa Saringan Agregat Kasar No. Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah Berat Tertahan (gram) Jumlah Tertahan (%) Jumlah Lolos (%) I II III RT 1" 3/4" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 1/2" 450 570 535 518 518.33 15.29 84.71 3/8" 2315 2665 2505 2495 3013.33 88.89 11.11 no. 4 270 235 420 308 3321.67 97.98 2.02 no.8 50 45 10 35 3356.67 99.02 0.98 no. 16 5 5 0 3.33 3360.00 99.12 0.88 no. 30 5 5 0 3.33 3363.33 99.21 0.79 no. 50 5 5 0 3.33 3366.67 99.31 0.69 no. 100 4 4 0 2.67 3369.33 99.39 0.61 no. 200 13 15 17 15 3381.67 99.75 0.25 JML 3139 3139 3135 3390
Sumber: Penelitian, 2022
Tabel 2. Analisa Saringan Agregat Sedang No. Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah Berat Tertahan (gram) Jumlah Tertahan (%) Jumlah Lolos (%) I II III RT 1" 3/4" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 1/2" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 3/8" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no. 4 1050 1255 1160 1155 1155.00 45.53 54.47 no.8 980 720 830 843 1998.33 78.77 21.23 no. 16 165 180 115 153 2151.67 84.81 15.19 no. 30 70 30 50 50 2201.67 86.78 13.22 no. 50 35 15 30 26.7 2228.33 87.83 12.17 no. 100 24 23 19 22 2250.33 88.70 11.30 no. 200 102 99 92 97.7 2326.00 91.68 8.32 JML 2539 2538 2534 2537
Sumber: Penelitian, 2022
Tabel 3.  Analisa Saringan Agregat Halus
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
No. Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah Berat Tertahan (gram) Jumlah Tertahan (%) Jumlah Lolos (%) I II III RT 1" 3/4" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 1/2" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 3/8" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no. 4 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no.8 325 320 599 415 414.67 19.29 80.71 no. 16 650 635 320 535 949.67 44.18 55.82 no. 30 360 350 650 453 1403.00 65.27 34.73 no. 50 125 115 370 203 1606.33 74.72 25.28 no. 100 98 89 82 89.7 1696.00 78.90 21.10 no. 200 350 325 337 337 1943.67 90.42 9.58 JML 2158 2149 2142 2150
Sumber: Penelitian, 2022
Tabel 4.  Analisa Saringan Filler
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
No. Saringan Berat Tertahan (gram) Jumlah Berat Tertahan (gram) Jumlah Tertahan (%) Jumlah Lolos (%) I II III RT 1" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 3/4" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 1/2" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 3/8" 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no. 4 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no.8 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no. 16 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no. 30 0 0 0 0 0.00 0.00 100.00 no. 50 1.2 2.3 2.1 1.87 1.87 0.09 99.91 no. 100 15 18 15 16 17.87 0.83 99.17 no. 200 23 25.2 28.4 25.5 27.40 1.63 98.37 PAN 1647.60 1650.60 1647.60  1649 1675.70 99.98 0.02 JML 1675 1678 1675 1676 Sumber: Penelitian, 2022 Tabel 5.  Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Berat Dalam Air (BA ) : 1858.80 gr Berat cawan : 179.00 gr Berat SSD (BJ) : 2996.20 gr Berat kering oven + cawan : 3131.90 gr Berat kering oven (BK) : 2952.90 gr Isi / volume = BJ - BA : 1137.400 Berat air yang terserap = BJ - BK : 43.300 BJ Kering (Bulk) = BK / (BJ-BA) : 2.596 BJ Kering permukaan jenuh (SSD) =BJ / (BJ-BA) : 2.634 BJ semu (apparent) = BK / (BK-BA) : 2.699 Penyerapan (absorbtion) = (BJ-BK) / BK * 100% : 1.466 % Sumber: Penelitian, 2022 Tabel  6.  Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus Berat cawan : 65.20  gr Berat pikno : 260.60  gr Berat kering permukaan jenuh (SSD) : 760.60  gr Berat pikno + BU + aquades = Bt : 1577.30  gr Berat pikno + aquades = B : 1227.80  gr Berat kering oven + cawan : 507.00  gr Berat kering oven = BK : 441.80  gr
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921
Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Isi / volume = B + SSD - Bt : 411.100 Berat air yang terserap = SSD-BK : 318.800 BJ kering (Bulk) = BK / (B+SSD-Bt) : 1.075 BJ kring permukaan jenuh (SSD) = SSD/(B+SSD-Bt) : 1.850 BJ semu (apparent) = BK/(B+BK-Bt) : 4.787 Penyerapan (absoption) = ((500-BK)/BK)*100% : 2.159  % Sumber: Penelitian, 2022 Tabel 7.  Berat Jenis dan Penyerapan Filler Berat pikno kosong (A) : 60.1  gr Berat pikno + aquades penuh (B) : 164.9  gr Berat pikno + filler ( C ) : 147.0  gr Berat pikno + filler + aquades (D) : 215.0  gr BJ  = (C - A)/((B - A) - (D - C)) : 2.36 Sumber: Penelitian, 2022 Tabel 8.  Berat Jenis Aspal Berat pikno kosong (A) : 64.9  gr Berat pikno + aquades penuh (B) : 171.8  gr Berat pikno + bitumen ( C ) : 86.5  gr Berat pikno + bitumen + aquades (D) : 172.4  gr BJ  = (C - A)/((B - A) - (D - C)) : 1.03 Sumber: Penelitian, 2022
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 1. Grafik Gabungan Fraksi Agregat

## 3.2 Hasil Pengujian Marshall
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 2. Grafik Nilai Density dengan Penambahan LDPE
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 3. Grafik VIM dengan Penambahan LDPE
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 4. Grafik Hasil Uji VMA
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 5. Grafik Hasil Uji VFA
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 6. Grafik Hasil Uji Flow
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Sumber: Penelitian, 2022
Gambar 7. Hasil Uji Pada Stabilitas

## S umber: Penelitian, 2022

## Gambar 8. Grafik Nilai MQ Dengan Penambahan LDPE

## 4.     Kesimpulan
Dari penelitian dapat menarik simpulan sebagai berikut, :
1. Semakin  meningkatnya  kadar  LDPE,  membuat  nilai  stabilitas,  MQ  dan  VMA meningkat.  Sedangkan  nilai Flow , Density ,  VIM,  VFA  semakin  menurun  seiring
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
meningkatnya  kadar  LDPE  yang  digunakan  dalam campuran  benda  uji  Laston  Lapis Aus AC-WC.
2. Campuran  aspal  pada  Laston  Lapis  Aus  AC-WC  yang  memenuhi  sebagian  besar parameter Marshall berdasarkan  Spesifikasi  Umum  Bina  Marga 2018  revisi  2  tahun 2020 merupakan campuran aspal dengan kadar aspal optimum 6,3% dan dengan kadar LDPE sebesar 5% dari total berat aspal.
3. Hasil  pengujian Marshall menunjukkan  bahwa  dengan  penambahan  LDPE  membuat nilai  VIM,  VMA,  Stabilitas,  dan  MQ  meningkat  jika  dibandingkan  dengan  hasil Marshall tanpa penambahan LDPE. Sedangkan  untuk  nilai  VFA, Flow, dan Density menurun jika dibandingkan dengan hasil Marshall tanpa penambahan LDPE

## Daftar Pustaka
Direktorat Jendral Bina Marga, D. P. (1987). Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (Laston) untuk Jalan Raya SKBI-2.4.26 . Jakarta: Yayasan Badan Penerbit PU.
Direktorat Jendral Bina Marga, D. P. (2002). Manual Pekerjaan Campuran Beraspal Panas.
Jakarta: Pemukiman dan Prasarana.
Direktorat Jendral Bina Marga, D. P. (2010). Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3). Jakarta: Yayasan Direktorat Jendral Bina Marga, K. P. (2020). Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (revisi 2). Jakarta: Yayasan Badan Penerbit PU.
Fitri, S., Saleh, S. M., & Isya, M. (2018). Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Kresek Sebagai Subsitusi Aspal Pen 60/70 Terhadap Karakteristik Campuran Laston AC – BC.
Habibi, M. F. (2018). Penggunaan Limbah Botol Plastik Terhadap Karakteristik Lapisan Aspal Beton (Laston).
Hardiyatmo, H. C. (2016). Perancangan Perkerasan Jalan dan Penyelidikan Tanah Edisi Ke-3.
Gadjah Mada University Press.
Penerbit PU.
Pratama, N. Y., Widodo, S., & Sulandari, E. (2018). Pengaruh Penggunaan Sampah Botol Plastik Sebagai Bahan Tambah Pada Campuran Lapis Aspal Beton (Laston).
Rahmawati, A., Rosyada, M. A., & Nega, P. (2015). Perbandingan Pengaruh Penambahan Plastik High  Density  Polyetilene  (Hdpe)  Dalam  Laston-Wc  Dan  Lataston-Wc  Terhadap Karakteristik Marshall.
Saodang, H. (2004). Konstruksi jalan raya buku I: geometrik jalan . Bandung: Nova.
Soedarsono, I. D. (1979). Konstruksi Jalan Raya. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
Sukirman, S. (1999). PERKERASAN LENTUR JALAN RAYA. NOVA.
Sukirman, S. (2003). Beton Aspal Campuran Panas. Granit.
Sukirman, S. (2016). Beton Aspal Campuran Panas. Bandung: Institut Teknologi Nasional.
Analisis Subtitusi Limbah Plastik (LDPE) terhadap Karakteristik Marshall Pada Campuran Laston AC- WC Vol. 05 No.2 2023 E-ISSN: 2685-6921 Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Suroso, T. W. (2008). Pengaruh Penambahan Plastik Ldpe ( Low Density Poly Ethilen) Cara Basah Dan Cara Kering Terhadap Kinerja Campuran Beraspal.
Susilowati, A., Wiyono, E., & Pratikto. (2021, Oktober). Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Bahan Tambah Pada Beton Aspal Campuran Panas. Bangun Rekaprima, 07 (2), 15-23.
Utomo, S. T. (2020). Analisis Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Low Density Polyethilene (Ldpe) Dan Limbah Karet Ban Dalam Pada Campuran Lataston Lapis Pondasi (Hrs-Base) Terhadap Karakteristik Marshall.
Wahjoedi. (2009, Juli). Karakteristik Marshall dan Indeks Kekuatan Sisa (IKS) pada Campuran Butonite Mastic Asphalt (BMA). Teknik Sipil dan Perencanaan, 11 (2), 121 - 130.
Wantoro,  W.,  Kusumaningrum,  D.,  Setiadji,  B.  H.,  &  Kushardjoko,  W.  (2013).  Pengaruh Penambahan Plastik Bekas Tipe Low Density Polyethylene (Ldpe) Terhadap Kinerja Campuran Beraspal